loi OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



denfite double fous le marreau , & en cet etat il eft capable de s*e- 

 cronir jufqu'aii point de furpalfer la denfite de Tor le plus pur. 



Si ces effers dependoient de I'etat de purete &: de divifion auquel 

 le metal a ete ramene par fa dilfolution dans I'eau regale , j'aurois 

 dulcs retrouver dans le prodiiit de la feconde experience ; nean- 

 moins, il n'y a eu d'autre rapport qu'en ce que le premier n'a donne 

 de tigne de maghetifme que par quelques parties infenlibles deta- 

 chees par la lime; le fecond guere plus; & la pefanteur fpecifique 

 decelui-ci excedoic d'un tiers de celle du premier. 



^.-'augmentation de poids de la platine fondue par le fel neutre 

 arfenical, annoncoit I'alliage d'une partie quelconque de rcgule d'ar- 

 fenic ; la denfite devoir , ce femble , diminuer en proportion; elle 

 eft'au contraire plus forre que dans aucun des produits precedens. 



Enfin J la platine crue , fondue par le moyen d'un flux qui deter- 

 mine fi puillamment la fufion des particules de fer , devoir ctre 

 d'autant moins denfe , qii'elle retiendroit plus du fable feirugineux 

 qui s"y rencontre ; le concraire eft arrive , & elle Temporre non-feu- 

 lement f«r la denlitc de tons les autres produits de la fufion, mais 

 encore fur celle du mineral. 



Je refume en peu de mots tous ces objets, & je dis qu'il refnlte 

 des experiences precedences : 



1°. Que la platine a de mcme que les metatix parfalts & le mer- 

 cure , la propriete de fe revivifier de I'etat de precipite, qui eft une 

 chaux produite par la voie humide , en I'etat de metal , fans contadt 

 de matieres charbonneufes. 



z°. Que nous avons mainteiiant plufienrs moyens de fondre la 

 platine en peu de terns, au feu ordinaire d'une forge ou d'un four- 

 neau , ce qui jufqu'ici avoit ete fouvenr tente fans fucces. 



i°. Qu'apres une bonne fonte & un vefroidiflement lent, la pla- 

 tine donne , comme la plupart des aurres metaux , des fignes non 

 equivoques d'une forte de cryftallifarion , ou arrangement regulicE 

 de fes parties , qui paroir lui ette propce. 



4». Que fuivant le procede & le choix des fondans , elle eft plus 

 ou moins denfe, malleable ou non malleable, fenfible ou non fen- 

 fible, a I'approche du barreaii aimante. 



5°. Que fon magnctifme pourroit bien depenJre de I'arrangement 

 de (es parties j puifque moins elle eft malleable apres fa fufion j 

 plus elle eft magnetique & reciproque. 



6°. Que le feul procede , pour I'avoir parfaitement malleable , eft 

 precifement celui ou elle acqiiiert le moins de denfite, comme fi 

 dans toute autre fufion fes molecules , ccdanr plus librement a leur 

 attradcion reciproque , lui procuroient une forte d'ccrouiirement na- 

 ture} qui la privat de toute dudilite. 



